(8 ) 



» Mais pour pouvoir amener cette solution à l'état pratique, il fallait 

 avant tout entrer en possession de certaines données expérimentales dont 

 je vais dire quelques mots. 



» Les différences des températures par lesquelles il est nécessaire de faire 

 passer la vapeur pour obtenir, en l'employant de cette manière, des effets 

 comparables à ceux des machines actuelles, sont très-grandes; et il n'était 

 pas certain, à priori, que les masses métalliques qui entrent dans la com- 

 position des générateurs , conserveraient une ténacité et une résistance 

 suffisantes lorsqu'elles seraient portées à ces températures si élevées. D'un 

 autre côté, il importait grandement pour le succès de ma machine qu'il 

 fut possible d'élever dans un temps suffisamment court, d'un assez grand 

 nombre de degrés, la température d'une certaine masse de vapeur. J'avais 

 donc et à apprécier expérimentalement la ténacité des métaux usuels à des 

 températures élevées, et à m'assurer que la vapeur se suréchauffe dans un 

 temps assez court. 



» Les métaux soumis à l'expérience sont : le fer, le cuivre rouge et le 

 laiton. Des fils de ces métaux, fixés à leur extrémité supérieure, traver- 

 saient verticalement, de part en part, un réservoir qu'on remplissait suc- 

 cessivement avec des métaux fondus dont on connaissait la température de 

 fusion; à l'extrémité inférieure des fils, on suspendait des poids allant sans 

 cesse en augmentant jusqu'à la rupture des fils ; j'ai trouvé, de cette ma- 

 nière, que les poids qui déterminent la rupture d'un fil donné de fer, de 

 cuivre et de laiton, à des températures de plus en plus élevées, lo, 35o, 

 5oo degrés, sont : 



A 10° Fer... 63 Cuivre rouge. . . 4' Laiton... 5i 



A 370 Fer... 5'] Cuivre rouge. . . i5 Laiton. ..10 Fusion du zinc. 



A 5oo Fer... 37 Cuivre rouge. . . » Laiton... » Le zinc charbonne le bois. 



» Ainsi donc, à 5oo degrés, le fer conserve encore plus de la moitié de 

 la ténacité qu'il possédait à 10 degrés, et rien ne s'oppose à l'emploi d'un 

 générateur en fer, pourvu qu'on lui donne une épaisseur suffisante. Le 

 cuivre rouge pourrait servir aussi, pourvu que les températures ne fussent 

 pas trop élevées; mais il faut absolument rejeter le laiton, qui perd très- 

 rapidement sa ténacité et se désagrège avec une facilité extrême à des tem- 

 pératures élevées. 



» J'ai trouvé beaucoup plus de difficulté à apprécier le temps nécessaire 

 pour élever, d'un certain nombre de degrés, la température d'un gaz ou 

 d'une vapeur, en contact avec des surfaces portées au rouge obscur ou 

 chauffées à 600 ou 700 degrés. 



